lieber Rhodizit oder horsauren Kalk. 63 



Knollen ist stellenweise reicher an Steinsalz und in die 

 Knollen selbst sind hier und da, manchmal bis in den 

 Kern, anhydritische Gypskrystalle eingewachsen. Fluor, 

 Jod und Brom, Kalium, Lithium, Aluminium, Baryum 

 und Strontium, auf die speciell und genauer geprüft 

 wurde, sind durch die empfindlichsten Reagentien nicht 

 einmal spurenweise aufzufinden gewesen. Die mit die- 

 sem Mineral angestellten quantitativen Untersuchungen 

 ergaben folgende procentische Zusammensetzung: 



Borsäure 36,91 



Chlor 1,33 



Schwefelsäure .... 0,50 



Kalk 14,02 



Natron 10,13 



Wasser 37,40 



100,29. 

 Ausserdem wurde eine Spur Talkerde gefunden^ 

 hieraus berechnet sich folgende nähere Zusammensetzung 

 des Minerals: 



Borsaurer Kalk 40,96 



Borax 52,91 



Kochsalz 2,20 



Glaubersalz (mit Spuren von Bittersalz) 0^88 

 Wasser 3,05 



~ löö^ooT 



Sieht man von den geringen, circa 6 Proc. betra- 

 genden Verunreinigungen mit Kochsalz, Glaubersalz, Bit- 

 tersalz und Wasser ab, so liesse sich die Constitution 

 des Tinkalzits durch die Formel (CaO, BO^ -f 2 HO) 

 -|- (NaO, 2B03 -\- 10 HO) ausdrücken, d.h. borsaurer 

 Kalk und doppelt-borsaures Natron oder sibirischer Rho- 

 dizit und Tinkal sind die Bestandtheile des afrikani- 

 schen Rhodizits, worin die vorgeschlagenen Namen Borax- 

 kalk oder Tinkalzit ihre Erklärung finden. 



Dieses Mineral enthält somit 41 Procent borsauren 

 Kalk und 53 Proc. Borax, oder im Ganzen 37 Proc. Bor- 

 säure, also genau so viel, als guter Borax und Tinkal 

 enthält. 1 Centner Rhodizit im gemahlenen Zustande 

 unter öfterem Umrühren ein Paar Stunden lang mit einer 

 verdünnten Lösung von 30 Pfund calcinirter Soda in 12 

 Eimern Wasser gekocht, hierauf vom abgesetzten koh- 

 lensauren Kalke geklärt, liefert beim Auskrystallisiren 

 wieder 1 Centner Borax. Uebrigens ist in manchen An- 

 wendungsfällen eine derartige Zerlegung nicht einmal 



